70 
Niederrheinische Gesellschaft in Bonn. 
aber noch weittragender an einem anscheinend unerklärbar 
gewesenen Ereigniss aus dem Betrieb des Thomas-Stahlwerks 
Aviederholen. Ich verdanke dieselben der Güte des Herrn Di¬ 
rektor Spanier, welcher mir freundlichst gestattete, dieselben 
zu veröffentlichen, wofür ich ihm hiermit besten Dank abstatte. 
Das Phosphorcalcium war darin alsPCa angenommen. Es wäre von 
nicht geringem Werth, wenn nachträglich noch der Gehalt an Ti¬ 
tansäure und an Kali in diesen Schlacken könnte ermittelt werden. 
Es ist aus diesen Analysen ersichtlich, wie sehr die Ueber- 
führung des Phosphors in die Hochofenschlacken durch deren 
stärkere Basicität begünstigt wird. Ebenso ist daraus zu ent¬ 
nehmen, dass diese Aufnahmefähigkeit unabhängig ist vom Ei¬ 
sengehalt der betreffenden Schlacken, sobald dieselben vom 
gahren Ofengange herrühren, wie bei Analyse I und II. Trotz 
höherem Eisengehalt wie in Nr. III ist der Gehalt an Phosphor 
darin etwas geringer. Nr. IV zeigt die Analyse einer Singu- 
losilikat-Schlacke, aber keinen so hohen Phosphorgehalt. Die 
Schlacke ist für dessen Aufnahme zu sauer, nahezu ähnlich zu¬ 
sammengesetzt, wie Lothringer Schlacke, was Kieselerde, Thon¬ 
erde, Kalkerde anbetrifft, jedoch im Mangangehalt letzterer über¬ 
legen. Alle Schlacken sollen von derselben Hütte und aus glei¬ 
chen Beschickungsmaterialien herrühren. 
I. II. 
Schlacke, Sauerstoff. Schlacke, Sauerstoff. 
Kieselerde .... 
Thonerde .... 
Eisenoxydul . . . 
Manganoxydul . . 
Kalkerde. 
Magnesia .... 
Baryt. 
Schwefelcalcium . . 
Phosphorcalcium PCa 
gibt Phosphor . . . 
gibt Phosphorsäure 
Sauerstoffverhältniss 
oder 
Roheisen-Qualität 
27,35 = 14,58 
9,67 
4,52 
0,98 
0,22 
14,14 
3,19 
34,70 
9,91 
2,15 
0,86 
4,25 
— 
2,54 
— 
1,11 
2,54 
14,58:18,70 
100:128 
gahr weissstrahlig. 
III. 
27,32 = 14,57 
10,28 
4,80 
0,61 
0,13. 
16,73 
3,77' 
36,71 
10,48 
2,30 
0,92 
3,28 
— 
2,08 
— 
0,91 
2,08 
“ 14,57 :20,17 
100:138 
gahr weissstrahlig. 
IV. 
Kieselerde .... 
Thonerde .... 
Eisenoxydul . . . 
Manganoxydul . . 
Kalk erde . . . . 
Magnesia .... 
Baryt. 
Schwefelcalcium . . 
Phosphorcalcium PCa 
gibt Phosphor . . . 
gibt Phosphorsäure 
Sauerstoffverhältniss 
oder 
Roheisen-Qualität 
Schlacke, Sauerstoff. Schlacke, Sauerstoff. 
28,00 = 14,93 
34,50 = 18,40 
13,33 
6,24 
16,46 
7,63 
3,61 
0,80 
Spur 
— 
12,12 
2,73 
11,18 
2,52 
33,28 
9,50 
30,27 
8,64 
2,21 
0.88 
1,84 
0,74 
0,94 
0,08 
— 
— 
3,46 
— 
4,87 
— 
2,04 
— 
0,23 
-- 
0,89 
0,10 
2,04 
0,23 
14,93:20,23 18,40:19,53 
100 :135 100 :106 
matt weissstrahlig. Spiegel grauer Rand. 
